(3 7 < ) 

 chacune des principales substances qui l'accompagnent dans les fers mé- 

 téoriques, particulièrement au nickel, au silicium, au soufre et au phos- 

 phore. 



» Le fer doux fondu n'a pas donné de figures proprement dites, lors 

 même que sa surface était très-cristalline et sa cassure éminemment lamel- 

 laire. Même résultat négatif avec du fer d'un essieu de locomotive, devenu 

 également cristallin et lamellcux par le fait d'un long service. 



» En associant successivement au fer doux du nickel, du protosulfure de 

 fer et du silicium, on a obtenu des masses d'une structure dendritique ou 

 extrêmement cristalline, structure qui se manifeste plus nettement encore 

 après l'action de l'acide, mais sans qu'on y ait reconnu un véritable départ, 

 comparable à celui des fers météoriques. 



» Il en est autrement, si l'on fond du fer doux avec addition de phos- 

 phure de fer, dans une proportion qui a été portée de 2 à 5 ou 10 pour 100. 

 On voit alors, sur la surface polie qui a subi l'action de l'acide, s'isoler une 

 substance plus brillante et plus résistante, qui rappelle tout à fait celle des 

 fers météoriques, sauf moins de régularité dans le dessin. Après l'attaque, 

 on distingue aussi une substance noire, pulvérulente, d'apparence charbon- 

 neuse, uniformément répartie dans le fer, qui paraît consister également en 

 phosphure de fer. Ce phosphure se présenterait donc, dans le fer artificiel, 

 sous deux états, comme Berzélius l'a reconnu dans les fers météoriques (1). 



» Un résultat encore meilleur a été obtenu en introduisant du nickel, 

 en même temps que du phosphure de fer, et surtout en opérant sur une 

 masse de 2 kilogrammes (2). Au milieu de dessins dendritiques d'une régu- 

 larité très-remarquable, on aperçoit alors la matière brillante, isolée et 

 comme repoussée, dans les interstices, sous une forme réticulée. 



» En présence d'un phosphure, la fonte a donné un départ semblable 

 à celui du fer doux. 



» Une troisième méthode d'expérimentation a consisté à réduire, par fu- 

 sion dans un creuset brasqué, certaines roches terrestres, telles que le péri- 



(1) Poggendorff's Jnnalcn, t. XXXIII, p. i38. 



(2) Elle est formée de : 



Fer doux 1 800 grammes. 



Nickel 1 70 » 



Phosphure de fer 5o » 



Protosulfure de fer 4° " 



Fonte blanche très-chargée, de silicium i . 10 » 



48.. 



